MESTERSÉGES ÁSVÁNYOK. 
301 
Az alábbi táblázatban I—IV. ezen vegyület, V. Goslárról való kristályod ott 
rézkovand elemzési 
értékeket láthatjuk. 
adatait, VI. pedig a 
Cii 2 S. Fe 2 
Ss képlet 
szerint számított 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
Cu = 34,75 
34,21 
34,62 
34.36 
34,55 
34,57 
Fe -- 30,20 
30,39 
30,06 
30,50 
30,45 
30,54 
S - 34,22 
34,07 
34,40 
34,42 
34,91 
34,89 
99,17 
98.67 
99,08 
99,28 
99,91 
100,00 
Amint látható ezen vegyület elemzési adatai a rézkovandéival valamint a 
számított értékekkel jól egyeznek. 
Schneider, E: Über künstlichen Kupferwismuthglanz. (Journal fürprakti- 
sche Chemie. N. F. Bd. XL. pag. 564—576.) 
A szóban forgó vegyület keletkezik ha egy jól eldugaszolható 50—60 köb¬ 
centiméteres lombikban finom porrátört kalium-wismuthsulfidot (K 2 S. BÍ 2 S 3 ) a 
megfelelő mennyiségű (1 gr kálium-wismuthsulfidra 0,235 gr rézoxydult tartalmazó 
levegő kizárása mellett készült s utólag ammóniákkal gyengén alkalikussá tett 
s higitott) rézchlorür oldatával leöntünk, a lombikot azonnal levegő mentes vízzel 
megtöltjük s a reactio elősegítésére tartósan rázzuk. 
A Kalium-wismuthsulfid aczélszürke színe igen lassan sötétebb lesz, a reactio 
8—10 napig tart. 
A keletkezett termék egy majdnem fekete, még csak gyengén a szürkébe 
játszó egynemű por. Ezen port minthogy még káliumot és wismuthoxydot tartal¬ 
maz, higitott sósavval és frissen készült kénhydrogen keverékével kell kezelni 
s akkor fekete fénytelen port nyerünk. Ha ezen port levegő kizárása mellett 
hevítjük, úgy kezdő vörös izzásnál megolvad s kihűlés után egy tömeget ad, mely 
külsejére és összes viselkedésére nézve a természetes emplektithez nagyon, sokszor 
majdnem a teljes megegyezésig hasonlít. 
A tömeg világos szürke-fehér, egészen ónfehér színű, de pora mint a 
majdnem tisztán fekete mint az emplektité (rézbismuthfény); törési felülete tömör 
sugaras, a lassabban kihűlt részeken sugaras, helyenkint leveles. A tömeg belse¬ 
jében keletkezett drusákban élénken fémfényű oszlopos kristálykák ülnek, melyeket 
a természetes emplektittől alig lehet megkülönböztetni. 
A chemiai elemzés a következő eredményt adta: 
CU2 S, BE Ss 
szerint számítva 
I. 
Talált 
II. 
Bi = 61,99 
1 
61,36 
2 
61,89 
Cu = 18,92 
19,22 
18,84 
S = 19,09 
— 
19,00 
19,10 
100,00 
99,83 
Ezen anyag fajsúlya 15°-nál 6,10, a természetes emplektité Weisbach szerint 
(209) 
